无聊の日记 - 材料分析测试技术
type: channel
link: https://blog.garfieldtom.cool/tag/MaterialAnalysisAndTestingTechnology/
description: 材料分析测试技术是指对材料进行分析和测试，以得到关于材料性质和组成的信息的一种技术。现代材料分析技术包括物理性质测试、化学分析、显微成像、表面分析、光谱分析、电子显微镜等多个方面。
items: 电子显微镜理论基础与运用习题解析
items: 电子显微镜理论基础与运用课程笔记
items: XRD多晶物相分析习题解析
items: XRD多晶物相分析课程笔记
items: X射线的晶体学衍射原理习题解析
items: X射线的晶体学衍射原理课程笔记
items: X射线的物理学基础习题解析
items: X射线的物理学基础课程笔记

电子显微镜理论基础与运用习题解析
type: item
date: 2025-11-13T18:02:00+08:00
description: 【习题一】扫描电子显微镜（SEM）激发的信号及其应用解析【知识点】PPT 第 2-18 页；手写笔记关于“二次电子 vs 背散射电子”的区别。核心概念：电子束与物质相互作用、信号产额、逃逸深度、分辨率。【思路】解题需要从入射电子束轰击样品开始，逻辑上区分出“非弹性散射”（产生二次电子、X射线等）和“弹性散射”（产生背散射电子）。重点在于区分不同信号的物理本质（能量高低）以及它们携带的信息（形貌 vs 成分）。【解答】SEM 激发的物理信号种类当高能电子束轰击样品表面时，会产生以下主要信号：二次电子 (SE)：能量低 ($<50\text{eV}$)，来自样品极浅表面 ($<10\text{nm}$)。背散射电子 (BSE)：能量高（接近入射束能量），来自较深区域 ($100\text{nm} \sim 1\mu\text{m}$)。特征 X 射线：由内层电子跃迁产生，具有元素特征能量。俄歇电子 (Auger)：由外层电子无辐射跃迁产生，用于表面成分分析。阴极发光 (CL)：可见光或红外光，与能带结构有关。吸收电子 (AE)：残留在样品中的电流，与 BSE/SE 互补。各信号特点及用途分析二次电子 (SE)：特点：对样品表面的倾斜度极其敏感。边缘效应强，逃逸深度浅。用途：主要用于形貌像观察，分辨率最高，立体感强。背散射电子 (BSE)：特点：产额 $\eta$ 随原子序数 $Z$ 单调增加。对表面形貌不如 SE 敏感，但对成分敏感。用途：主要用于成分像（原子序数衬度），区分重元素（亮）和轻元素（暗）。特征 X 射线：用途：配合 EDS/WDS 进行微区成分定性及定量分析。【习题二】扫描电镜背散射电子（BSE）信号分析原子类型的原理【知识点】PPT 第 354-357 页；手写笔记“BSE 与 Z 的关系”。核心概念：原子序数衬度（Z-Contrast）、背散射系数 $\eta$。【思路】本题考察 BSE 成像的核心机理。需要解释为什么“原子序数”会影响“电子的反弹”。逻辑链条是：原子核电势场 $\rightarrow$ 弹性散射能力 $\rightarrow$ 背散射系数 $\rightarrow$ 图像亮度。【解答】原理分析背散射电子是入射电子被样品原子核的库仑电场弹回（大角度弹性散射）的结果。其分析原子类型的依据如下：散射能力与原子核的关系：原子序数 $Z$ 越大的元素，其原子核带正电荷越多，库仑场越强。背散射系数 ($\eta$) 规律：根据 PPT 第 354 页的曲线，背散射系数 $\eta$ 随原子序数 $Z$ 的增加而单调增加。$$\eta = \frac{I_{BSE}}{I_0} \propto Z$$图像衬度形成：重元素区域（高 Z）：散射能力强，产生的 BSE 数量多，信号强，在图像上显示为亮区。轻元素区域（低 Z）：散射能力弱，BSE 数量少，信号弱，在图像上显示为暗区。结论通过观察图像的明暗对比，可以直接定性判断微区成分的相对原子序数大小。亮的地方是重元素富集区，暗的地方是轻元素基体。【习题三】透射电镜（TEM）中单晶、多晶与非晶电子衍射花样的区别及成因【知识点】PPT 第 167 (单晶), 209 (多晶), 143 (非晶) 页；第九章电子衍射原理。核心概念：布拉格方程、倒易点阵、有序度、Ewald 球。【思路】这道题要求建立“晶体结构有序度”与“衍射图形几何特征”之间的对应关系。解题需运用倒易空间的概念：单晶是点阵，多晶是旋转的点阵（形成球壳），非晶是无序散射。【解答】三种结构的衍射花样特征及其成因对比如下：1. 单晶体 (Single Crystal)花样特征：规则排列的二维斑点（衍射点阵）。成因：单晶体内部原子排列长程有序。在倒易空间中，其结构表现为规则的倒易点阵。当电子束穿过薄膜时，倒易点阵拉长为倒易杆。Ewald 球截过这些倒易杆，在截面上得到规则的衍射斑点。2. 多晶体 (Polycrystal)花样特征：一系列同心圆环（德拜环），且圆环锐利。成因：多晶体由大量取向随机的小晶粒组成。在倒易空间中，大量取向随机的倒易点阵叠加，相当于倒易矢量 $\mathbf{g}$ 在空间旋转，形成以原点为中心的倒易球壳。Ewald 球与这些倒易球壳相交，截痕即为圆环。3. 非晶体 (Amorphous)花样特征：只有中心透射斑点，周围是漫散的晕环（Diffuse halo），无锐利衍射环或斑点。成因：非晶体内部原子排列长程无序，只有短程有序。没有规则的晶面间距 $d$ 来满足布拉格方程，因此无法形成干涉加强的锐利衍射峰，只能形成由统计学平均引起的漫散散射强度分布。【习题四】电子衍射基本公式推导与相机常数标定【知识点】PPT 第 178-179 页；手写笔记“$R = \lambda L / d$”。核…

电子显微镜理论基础与运用课程笔记
type: item
date: 2025-11-12T20:37:00+08:00
description: 理论基础一、理论基础：从光波到电子波光学显微镜的限制分辨率的极限由阿贝衍射极限决定，在可见光波长范围内，分辨率 $\Delta r_0$ 约为 $200\text{nm}$。$$\Delta r_0 \approx \frac{0.61 \lambda}{n \sin \alpha}$$电子波的德布罗意关系德布罗意提出一切运动的微观粒子都具有波粒二象性，其波长 $\lambda$ 与动量 $mv$ 成反比。电子波长比可见光波长短 $10^5$ 倍以上，是实现高分辨率的基础。$$\lambda = \frac{h}{mv}$$电子波长与加速电压的关系（非相对论）电子在加速电压 $U$ 下获得的动能等于电势能。$$eU = \frac{1}{2} m v^2$$$$v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$$$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2emU}}$$电子波长与加速电压的关系（相对论校正）当加速电压很高（ $\text{TEM}$ 中几十到几百 $\text{kV}$ ）时，电子速度接近光速，其质量变化不可忽略，需进行相对论校正。$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2eU m_0 \left( 1 + \frac{eU}{2m_0 c^2} \right)}}$$二、电子光学与电磁透镜电磁透镜的聚焦原理电磁透镜利用旋转对称的非均匀磁场对电子束施加洛伦兹力，使电子沿圆锥螺旋线运动并会聚，起到凸透镜的作用。电磁透镜的焦距可变性电磁透镜的焦距 $f$ 总是正的（会聚），并可通过改变励磁电流 $(IN)$ 来调节。这是它区别于固定焦距的光学玻璃透镜的关键特点。$$f \approx K \frac{U}{(IN)^2}$$静电透镜的缺点静电透镜需要极高的稳定电压，易击穿且焦距不易改变，像差也较大，因此 $\text{TEM}$ 主要采用电磁透镜。三、显微镜性能限制与像差衍射效应限制的分辨率衍射效应造成点光源成像为艾里斑，衍射极限的分辨率 $\Delta r_{0\tau}$ 与孔径角 $\alpha$ 成反比。$$\Delta r_{0\tau} = \frac{0.61 \lambda}{n \sin \alpha}$$球差的定义与修正球差 $\mathbf{C}_s$ 是由于透镜边缘区域对电子的会聚能力强于中心区域导致的不同心聚焦。其影响与孔径角的三次方成正比。$$\Delta r_s = \frac{1}{4} C_s \alpha^3$$减小 $\mathbf{C}_s$ 是提高分辨率的关键，需采用球差校正器（多极磁场）来实现。色差的定义与修正色差 $\mathbf{C}_c$ 是由于电子束能量不均匀 ($\Delta E \ne 0$，即波长不单一) 导致的焦距变化。$$\Delta r_c = C_c \alpha \left| \frac{\Delta E}{E} \right|$$减小色差需提高加速电压的稳定性和减小非弹性散射（提高真空度）。像散的定义与修正像散 $\mathbf{C}_A$ 是由于透镜磁场非旋转对称导致不同方向的聚焦能力不同。$$\Delta r_A = \Delta f_A \alpha$$通常使用电磁消像散器（可调附加磁场）进行校正。最佳分辨率与最佳孔径角电磁透镜的总分辨率受衍射效应（$\propto 1/\alpha$）和球差（$\propto \alpha^3$）共同限制。理论上，当两者效应相当时达到最佳分辨率。$$\alpha_0 \approx 1.25 \left( \frac{\lambda}{C_s} \right)^{1/4}$$$$\Delta r_0 \approx A \lambda^{3/4} C_s^{1/4}$$景深和焦长景深 ($\mathbf{D}_f$)：试样在物平面上可容忍的轴向偏差，由于 $\text{EM}$ 采用小孔径角成像，景深非常大，利于观察厚样品和聚焦。$$D_f \approx \frac{2 \Delta r_0}{\alpha}$$焦长 ($\mathbf{D}_L$)：像平面可容忍的轴向偏差，由于放大倍数 $M$ 很高，焦长也很长，利于图像的记录。$$D_L \approx \frac{2 \Delta r_0 M^2}{\alpha}$$四、电子显微镜的结构与操作$\text{TEM}$ 的成像与衍射模式切换$\text{TEM}$ 的核心特点是能实现成像模式和衍射模式的快速切换，关键部件是中间镜。成像模式：将中间镜的物平面与物镜的像平面重合，在荧光屏上得到放大图像。衍射模式：将中间镜的物平面移至物镜的背焦面重合，在荧光屏上得到衍射花样。扫描电子显微镜 SEM 的成像原理$\text{SEM}…

XRD多晶物相分析习题解析
type: item
date: 2025-08-30T12:15:00+08:00
description: 问题一：衍射仪的核心联动机制【问题】在使用现代粉末X射线衍射仪进行常规物相分析时，我们采用的是θ/2θ联动扫描模式。如果某一时刻，入射X射线与样品表面（样品台平面）的夹角为21.75°，请问此时计数器（探测器）与入射X射线束之间的总夹角是多少？为什么必须维持这种特定的角度联动关系？【知识点】现代衍射仪法（区别于德拜照相法）Bragg-Brentano聚焦几何θ/2θ耦合扫描模式（PPT及手写笔记重点）布拉格方程的衍射几何条件【思路】这个问题的核心在于理解衍射仪的工作原理。第一问是直接考察θ和2θ的关系。第二问则深入到原理层面，要求解释这种联动设计的根本目的，即为了持续满足布拉格方程对于平行于样品表面的晶面的衍射条件。【解答】此时计数器与入射X射线束之间的总夹角是 43.5°。这种特定的角度联动关系是现代衍射仪设计的核心，其根本目的在于：始终满足布拉格方程的几何条件。在Bragg-Brentano聚焦几何中，衍射信号主要来自于那些晶面平行于样品表面的晶粒。为了让这些晶面产生衍射，必须保证入射角等于反射角，即θ_入射 = θ_反射。当样品台转动θ角时，入射线与这些晶面的夹角变为θ。根据反射定律，衍射线将偏转2θ角。因此，计数器必须同步转动到2θ角的位置才能接收到衍射信号。θ/2θ联动确保了在整个扫描范围内，对于每一组平行于样品表面的晶面(hkl)，当其满足布ラ格方程2d sinθ = nλ时，探测器总能精确地移动到对应的2θ位置进行信号采集。问题二：未知立方晶体物相的定性分析【问题】某立方晶系金属粉末使用Cu Kα辐射（λ = 0.15406 nm）进行XRD测试，得到以下衍射峰数据。请根据系统消光规律判断其点阵类型（简单立方SC, 体心立方BCC, 或面心立方FCC），标定出所有衍射峰的晶面指数(hkl)，并利用最强峰的数据计算该金属的晶格常数a。峰序号2θ (度)相对强度 (%)144.50100264.7220381.9435498.4015【知识点】布拉格方程的应用立方晶系的晶面间距公式系统消光规律（PPT和手写笔记均作为重点强调）物相定性分析的核心流程【思路】这是物相定性分析最经典和基础的题目，完整复现了手写笔记中的解题过程。根据给定的2θ值计算出θ和sin²θ。计算各衍射峰sin²θ值的比值。将此比值与SC(1:2:3:4...)、BCC(1:2:3:4...)、FCC(3:4:8:11...)的理论sin²θ比值规律（等同于h²+k²+l²的比值）进行对比，确定点阵类型。根据点阵类型和h²+k²+l²的值，为每个峰标定晶面指数(hkl)。选择最强峰（数据最可靠），结合其(hkl)和θ值，利用布拉格方程和晶面间距公式计算晶格常数a。【解答】1. 计算sin²θ值：峰序号2θ (度)θ (度)sin(θ)sin²(θ)144.5022.250.37870.1434264.7232.360.53520.2865381.9440.970.65570.4299498.4049.200.75700.57302. 确定sin²θ的比值：以第一个峰的sin²θ值为基准“1”：$0.1434 : 0.2865 : 0.4299 : 0.5730$$\approx 1 : 1.998 : 2.998 : 3.996$$\approx \mathbf{1 : 2 : 3 : 4}$3. 判断点阵类型与标定指数：这个比值1:2:3:4与体心立方（BCC）晶体的允许衍射指数平方和(h²+k²+l²)的序列2, 4, 6, 8...（即1:2:3:4...）完全吻合。因此，该金属为体心立方（BCC）结构。对应的(hkl)指数为：峰1 (h²+k²+l²=2): (110)峰2 (h²+k²+l²=4): (200)峰3 (h²+k²+l²=6): (211)峰4 (h²+k²+l²=8): (220)4. 计算晶格常数a：选择最强峰，即(110)峰的数据进行计算：2θ = 44.50°, θ = 22.25°。立方晶系的晶面间距公式为：$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$结合布拉格方程 2d sinθ = λ，可得：$a = d_{hkl} \sqrt{h^2+k^2+l^2} = \frac{\lambda}{2\sin\theta} \sqrt{h^2+k^2+l^2}$代入数据：$a = \frac{0.15406 \, \text{nm}}{2 \times \sin(22.25^\circ)} \sqrt{1^2+1^2+0^2}$$a = \frac{0.15406}{2 \times 0.3787} \sqrt{2} = 0.2034 \times 1.414$$a \approx 0.…

XRD多晶物相分析课程笔记
type: item
date: 2025-08-28T12:15:00+08:00
description: 原子散射因子 (f)这是X射线衍射理论的基石，描述了单个中性原子对X射线的散射能力。它被定义为一个原子中所有电子相干散射波的合成振幅与单个电子相干散射波的振幅之比。由于原子内电子云的分布，来自不同位置的电子的散射波之间会产生相位差，导致干涉相消，因此原子的散射能力并不简单的是其电子数（Z）的倍数。原子散射因子主要依赖于两个因素：原子的种类（即原子序数Z）和散射角（通常用 sinθ/λ 表示）。Z越大，电子越多，散射能力越强。散射角越大，原子内部的相位差越显著，干涉相消效应越强，导致原子散射因子f的值减小。$f = \frac{A_{atom}}{A_e}$结构因子 (F_HKL)这是连接晶体结构与衍射强度的核心桥梁。它描述了一个晶胞中所有原子对(HKL)晶面衍射的相干散射波的合成振幅。结构因子不仅包含振幅信息，还包含相位信息，因此它是一个复数。原子的种类决定了其散射能力（fⱼ），而其在晶胞中的精确位置（xⱼ, yⱼ, zⱼ）则决定了其散射波的相位。结构因子的计算是将在晶胞中所有N个原子的散射波进行矢量（复数）求和。$$F_{HKL} = \sum_{j=1}^{N} f_j e^{2\pi i (Hx_j + Ky_j + Lz_j)}$$我们实际测量的是衍射强度I，它正比于结构因子振幅的平方。这意味着强度信息丢失了相位信息。$$I \propto |F_{HKL}|^2$$当晶胞中原子的位置因对称性而使得对某一(HKL)晶面的散射波矢量和恰好为零时，该衍射就不会出现，这就是系统消光现象。因此，通过分析哪些衍射峰“缺席”，我们就能推断出晶体的对称性和点阵类型（例如体心立方、面心立方）。布拉格方程 (Bragg's Law)如果说结构因子决定了哪些衍射峰“可能”出现及其强度，那么布拉格方程则精确地规定了这些衍射峰出现的位置（衍射角θ）。它将宏观的衍射角与微观的晶面间距（d_hkl）联系起来，是物相定性分析的根本依据。该方程描述了X射线被一系列等间距的晶面反射后，发生相长干涉的几何条件。$$2d_{hkl} \sin\theta = n\lambda$$在实际应用中，n通常取1。通过衍射仪测得衍射峰所在的2θ角，已知X射线的波长λ，就可以精确计算出对应晶面的间距d_hkl，从而获得材料的“指纹”信息。积分强度公式 (Integrated Intensity Formula)这是一个集大成的公式，综合了所有影响多晶样品衍射峰强度的物理因素，是物相定量分析的理论基础。它描述了一个衍射峰的总能量，而不仅仅是峰高。$$I_{HKL} = I_0 K \left( \frac{e^4}{m_e^2 c^4} \right) \frac{\lambda^3 V}{V_c^2} \cdot |F_{HKL}|^2 \cdot P \cdot L(\theta) \cdot A(\theta) \cdot e^{-2M}$$为了便于理解和计算，通常将其简化为各个因子的乘积。其中，除了与仪器和基本物理常数相关的常数项外，关键影响因子包括：结构因子|F_HKL|²（晶体结构）、多重性因子P（晶体对称性）、洛伦兹-偏振因子L(θ)（衍射几何）、吸收因子A(θ)（样品吸收）和温度因子e⁻²ᴹ（原子热振动）。物相定量分析基本原理定量分析的核心思想是：在多相混合物中，任一物相α的衍射强度Iα正比于其在样品中的含量Cα。然而，由于不同物相的吸收系数不同，它们的存在会影响整个样品的X射线吸收，使得强度与含量的关系变得复杂。对于多相混合物中的物相 j，其某衍射峰的强度可以表示为：$$I_j = \frac{K_j f_j}{\bar{\mu}}$$其中Kj是与物相 j 的结构和实验条件相关的常数，fj是物相 j 的体积分数，而μ̄是整个混合物的平均线吸收系数。问题在于 μ̄ 本身就是所有物相含量和各自吸收系数的函数，这使得直接求解变得困难。$$\bar{\mu} = \sum_{i=1}^{N} f_i \mu_i$$解决这一问题的关键在于巧妙地利用强度比来消除μ̄的影响。以两相混合物（α相和β相）为例，我们分别写出它们的强度表达式：$$I_\alpha = \frac{K_\alpha f_\alpha}{\bar{\mu}}$$$$I_\beta = \frac{K_\beta f_\beta}{\bar{\mu}}$$将两式相除，μ̄被消去：$$\frac{I_\alpha}{I_\beta} = \frac{K_\alpha f_\alpha}{K_\beta f_\beta}$$整理后得到含量比与强度比的直接关系，这是所有基于比值法的定量分析（包括内标法、K值法）的出发点。$$\frac{f_\alpha}{f_\beta} = \left( \frac…

X射线的晶体学衍射原理习题解析
type: item
date: 2025-08-25T12:15:00+08:00
description: 问题一：晶体学基础参数计算【问题】已知α-Fe为体心立方（BCC）结构，晶格常数 a = 0.2866 nm。(a) 计算其（211）晶面的晶面间距 d₂₁₁。(b) 计算其（110）晶面与（001）晶面的共同晶带轴 [uvw] 的指数。【知识点】晶面间距计算（立方晶系）晶带定律计算【思路】(a) 这是最基础的计算，直接应用手写笔记中强调的立方晶系晶面间距公式。(b) 这考察的是晶带定律的应用，即两个晶面的交线方向。计算方法为两个晶面指数的矢量叉乘。【解答】(a) 计算（211）晶面间距对于立方晶系，晶面间距公式为：$$ d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}} $$将 a = 0.2866 nm，(hkl) = (211) 代入：$$ d_{211} = \frac{0.2866}{\sqrt{2^2+1^2+1^2}} = \frac{0.2866}{\sqrt{4+1+1}} = \frac{0.2866}{\sqrt{6}} $$$$ d_{211} \approx 0.1170 \text{ nm} $$(b) 计算晶带轴 [uvw]晶带轴 [uvw] 是两个晶面法线矢量 $(h_1 k_1 l_1)$ 和 $(h_2 k_2 l_2)$ 的叉乘结果：$$ u = k_1l_2 - l_1k_2 $$$$ v = l_1h_2 - h_1l_2 $$$$ w = h_1k_2 - k_1h_2 $$代入 $(h_1 k_1 l_1) = (110)$ 和 $(h_2 k_2 l_2) = (001)$:$$ u = (1)(1) - (0)(0) = 1 $$$$ v = (0)(0) - (1)(1) = -1 $$$$ w = (1)(0) - (1)(0) = 0 $$因此，共同晶带轴为 [1 -1 0]。问题二：布拉格定律与衍射角计算【问题】继续使用问题一中的α-Fe晶体，如果使用波长 λ = 0.1542 nm 的Cu Kα射线进行衍射分析，请问（211）晶面的衍射角（2θ）是多少度？【知识点】布拉格定律的应用【思路】这个问题紧跟上一题，考察布拉格定律的直接应用。我们已经计算出了 d₂₁₁，已知 λ，可以直接求解 θ，最后乘以2得到衍射角 2θ。【解答】布拉格方程为：$$ 2d_{hkl}\sin\theta = n\lambda $$通常我们考虑一级衍射（n=1），并使用干涉指数 HKL 代替 hkl，此时 n 已被包含在 d 中。简化后的公式为：$$ 2d\sin\theta = \lambda $$重新整理公式以求解 sinθ:$$ \sin\theta = \frac{\lambda}{2d} $$代入 λ = 0.1542 nm 和上题算出的 d₂₁₁ = 0.1170 nm：$$ \sin\theta = \frac{0.1542}{2 \times 0.1170} \approx 0.6589 $$通过反正弦函数计算布拉格角 θ：$$ \theta = \arcsin(0.6589) \approx 41.22^\circ $$衍射角是 2θ，所以：$$ 2\theta = 2 \times 41.22^\circ = 82.44^\circ $$因此，(211)晶面的衍射角约为 82.44°。问题三：结构因子与系统消光规律推导【问题】面心立方（FCC）结构是重要的晶体结构。请推导其几何结构因子 F_HKL 的表达式，并由此得出其系统消光规律。并判断（210）和（220）衍射是否存在。【知识点】几何结构因子（F_HKL）的计算系统消光规律的推导与应用【思路】这是手写笔记中反复强调的“系统消光”的核心考点。步骤如下：写出FCC晶胞中的所有原子坐标。将坐标代入通用的结构因子公式中。利用指数和三角函数关系，对公式进行化简。根据 H, K, L 指数的奇偶性组合，讨论 F_HKL 何时为零，从而得出消光规律。应用规律判断具体晶面。【解答】1. FCC原子坐标一个FCC晶胞中有4个原子，坐标分别为：(0, 0, 0), (1/2, 1/2, 0), (1/2, 0, 1/2), (0, 1/2, 1/2)2. 代入结构因子公式结构因子通用公式为：$$ F_{HKL} = \sum_{j=1}^{n} f_j e^{2\pi i(Hu_j + Kv_j + Lw_j)} $$对于只有一种原子的FCC晶胞（原子散射因子为 f），代入4个原子坐标：$$ F_{HKL} = f \left[ e^{2\pi i(0)} + e^{2\pi i(\frac{H}{2}+\frac{K}{2})} + e^{2\pi i(\frac{H}{2}+\frac{L}{2})} + e…

X射线的晶体学衍射原理课程笔记
type: item
date: 2025-08-13T12:15:00+08:00
description: X射线与单个原子的相互作用：原子散射因子X射线衍射的本质是波的干涉，其最基本的散射单元是原子中的电子。一个原子对X射线的散射能力，取决于其内部所有电子散射波的干涉叠加结果。由于原子的尺寸与X射线波长在同一数量级，原子内不同位置的电子所散射的波会存在相位差，从而发生干涉。原子散射因子 $f$ 被定义为：一个原子在某个方向上散射的X射线波的振幅，与单个电子在该相同方向上散射的X射线波的振幅之比。它定量地描述了一个独立原子的散射能力。$$ f = \frac{A_{原子}}{A_{电子}} $$在衍射角为零（即入射方向）时，原子中所有电子的散射波同位相叠加，此时原子散射因子等于该原子的电子总数，即原子序数 $Z$。随着衍射角 $\theta$ 的增大，相位差导致干涉相消作用增强，因此 $f$ 的数值会随 $\sin\theta/\lambda$ 的增大而减小。X射线与晶胞的相互作用：几何结构因子晶体是由晶胞在三维空间中周期性重复排列构成的。因此，理解了单个晶胞的散射规律，就能进而理解整个晶体的衍射行为。晶胞内部可能包含多个原子，这些原子位于不同的坐标位置，它们各自散射的波之间同样会因光程差而产生相位差。几何结构因子 $F_{HKL}$ 正是用于描述一个完整晶胞对（HKL）晶面衍射的综合散射能力。它是一个复数，其振幅代表了晶胞内所有原子散射波在该方向上叠加后的总振幅，其相位则代表了总散射波相对于晶胞原点处原子散射波的相位。推导单胞中第 $j$ 个原子（坐标为 $u_j, v_j, w_j$）与原点处原子散射波的相位差 $\phi_j$：$$ \phi_j = 2\pi (Hu_j + Kv_j + Lw_j) $$结构因子 $F_{HKL}$ 等于晶胞内所有原子散射波的矢量和。若晶胞内有 $n$ 个原子，每个原子的原子散射因子为 $f_j$，则：$$ F_{HKL} = \sum_{j=1}^{n} f_j e^{i\phi_j} $$$$ F_{HKL} = \sum_{j=1}^{n} f_j e^{2\pi i(Hu_j + Kv_j + Lw_j)} $$根据欧拉公式 $e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$，可将其展开为三角函数形式：$$ F_{HKL} = \sum_{j=1}^{n} f_j \left[ \cos{2\pi(Hu_j + Kv_j + Lw_j)} + i\sin{2\pi(Hu_j + Kv_j + Lw_j)} \right] $$在实验中，我们测量的是衍射强度 $I$，它正比于结构因子振幅的平方 $|F_{HKL}|^2$。$$ I_{HKL} \propto |F_{HKL}|^2 = F_{HKL} \cdot F_{HKL}^* $$$$ |F_{HKL}|^2 = \left[ \sum_{j=1}^{n} f_j \cos{2\pi(Hu_j + Kv_j + Lw_j)} \right]^2 + \left[ \sum_{j=1}^{n} f_j \sin{2\pi(Hu_j + Kv_j + Lw_j)} \right]^2 $$当特定晶体结构导致某些 (HKL) 晶面的 $F_{HKL}$ 计算结果为零时，这些衍射就不会出现，这便是“系统消光”现象。因此，结构因子是决定衍射“有”或“无”以及其基础强弱的关键。X射线与晶体的相互作用：布拉格定律当X射线照射到整个晶体时，我们不仅要考虑晶胞内部的干涉（由结构因子描述），还要考虑由无数个晶胞构成的不同晶面（它们相距为 $d_{HKL}$）所反射的波之间的干涉。只有当这些来自不同晶面的反射波也满足同位相叠加时，才能在宏观上观测到衍射信号。布拉格定律正是描述这一宏观干涉加强条件的数学表达式。它指出，只有当相邻晶面反射波的光程差是波长的整数倍时，才会发生干涉加强。相邻晶面间的光程差 $\delta$ 为：$$ \delta = 2d_{HKL}\sin\theta $$干涉加强的条件为：$$ \delta = n\lambda \quad (n \text{为整数}) $$联立以上两式，便得到著名的布拉格方程：$$ 2d_{HKL}\sin\theta = n\lambda $$这个公式是连接宏观可测的衍射角 $\theta$ 和微观晶体结构参数（晶面间距 $d_{HKL}$）的桥梁，是衍射峰位置计算的理论基础。衍射几何的矢量描述：倒易空间与埃瓦尔德球为了更普适、更直观地在三维空间中描述衍射条件，晶体学家引入了“倒易空间”这一数学工具。正空间中的晶格描述了原子的周期性位置，而倒易空间中的点阵则描述了晶面族的方位和间距。正点阵基矢 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 与倒易点阵基矢 $\vec{a^…

X射线的物理学基础习题解析
type: item
date: 2025-08-03T12:15:00+08:00
description: 能量与波长的基本换算【问题】在晶体学研究中，最常用的X射线源是铜靶（Cu），其发射的Kα特征辐射波长约为1.54 Å。请计算一个Cu Kα光子的能量，分别以焦耳（J）和电子伏特（eV）为单位表示。（普朗克常数 h ≈ 6.626 × 10⁻³⁴ J·s，真空光速 c ≈ 3.0 × 10⁸ m/s，电子电荷 e ≈ 1.602 × 10⁻¹⁹ C）【知识点】普朗克-爱因斯坦关系式 (E = hc/λ)；焦耳与电子伏特的单位换算。【思路】这是一个基础但至关重要的计算，是连接波动性（波长）和粒子性（能量）的桥梁。首先，将波长单位从埃（Å）统一到国际标准单位米（m）。使用核心公式 E = hc/λ 计算出能量，单位为焦耳（J）。利用 1 eV = 1.602 × 10⁻¹⁹ J 的关系，将焦耳单位的能量换算为电子伏特（eV）。【解答】步骤1：单位换算波长 λ = 1.54 Å = 1.54 × 10⁻¹⁰ m步骤2：计算能量（焦耳）$$ E = \frac{hc}{\lambda} $$$$ E = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \, \text{J·s}) \times (3.0 \times 10^8 \, \text{m/s})}{1.54 \times 10^{-10} \, \text{m}} \approx 1.29 \times 10^{-15} \, \text{J} $$步骤3：计算能量（电子伏特）$$ E(\text{eV}) = \frac{E(\text{J})}{e} $$$$ E(\text{eV}) = \frac{1.29 \times 10^{-15} \, \text{J}}{1.602 \times 10^{-19} \, \text{J/eV}} \approx 8052 \, \text{eV} \approx 8.05 \, \text{keV} $$连续谱的控制与分析【问题】一台X射线管的工作电压设置为40 kV。(a) 计算其产生的连续X射线谱的最短波长极限($\lambda_{swl}$)。(b) 如果保持靶材和管电压不变，仅将管电流从10 mA增加到20 mA，请描述连续谱和特征谱的图像会发生怎样的变化。【知识点】杜安-亨特特定律；管电压和管电流对X射线谱强度的影响。【思路】(a) 这是杜安-亨特特定律的直接应用。电子的全部动能 $eV$ 转化为一个光子的能量 $hc/\lambda_{swl}$。可以使用笔记中提到的简化公式进行快速计算。(b) 这是考察对X射线谱图影响因素的理解。需要分开讨论连续谱和特征谱，并抓住核心变量：管电流本质上是单位时间内的电子数。【解答】(a) 计算最短波长极限根据杜安-亨特特定律的实用计算公式：$$ \lambda_{swl} (\text{nm}) = \frac{1240}{V (\text{volts})} $$其中 V = 40 kV = 40,000 V$$ \lambda_{swl} (\text{nm}) = \frac{1240}{40000} = 0.031 \, \text{nm} $$换算成埃（Å）：$$ \lambda_{swl} = 0.31 \, \text{Å} $$(b) 描述谱图变化管电流（i）是单位时间内轰击靶材的电子数量。对连续谱的影响：连续谱的总强度 $I_{连续} \propto Z \cdot i \cdot V^m$ (m≈2)。当 Z 和 V 不变时，强度与电流 i 成正比。因此，将管电流加倍，连续谱曲线上每一点的强度都会加倍。图像上表现为连续谱的背景整体按比例增高，但其形状、起始点($\lambda_{swl}$)和峰位均保持不变。对特征谱的影响：特征谱的绝对强度 $I_{特} \propto i \cdot (V-V_k)^n$ (n≈1.5)。当 V 和 $V_k$ 不变时，强度也与电流 i 成正比。因此，特征谱的几根尖峰也会等比例增高，但其波长位置绝对不变。特征谱与元素鉴定【问题】已知铁（Fe, Z=26）的Kα特征谱线波长为1.937 Å。现有一种未知金属材料，测得其Kα谱线波长为1.790 Å。请利用莫塞莱定律判断该未知材料最可能是什么元素。（假设屏蔽常数 σ=1）【知识点】莫塞莱定律的波长形式。【思路】莫塞莱定律建立了特征谱线波长与原子序数Z之间的确定关系。我们不需要知道定律中的常数，可以通过建立比例关系来求解。写出莫塞莱定律的波长形式：$1/\lambda = K_2(Z-\sigma)^2$。对已知元素（Fe）和未知元素（X）分别列出方程。将两个方程相除，消去常数 $K_2$，得到一个只包含波长和原子序数的比例式。代入已知数值，解出未知元素的原子序数 $Z_…

X射线的物理学基础课程笔记
type: item
date: 2025-08-01T12:15:00+08:00
description: X射线的本质：能量-波长转换关系这是所有定量计算的基石，是你进行任何能量与波长换算的必备工具。它源于普朗克-爱因斯坦关系和电磁波速度公式的结合。单个光子的能量与其频率成正比：$$ E = h\nu $$电磁波的波长与频率关系为：$$ c = \lambda\nu $$将第二个式子改写为 $\nu = c/\lambda$ 并代入第一个式子，得到连接能量与波长的核心关系式：$$ E = \frac{hc}{\lambda} $$重点考察应用：这个公式是双向的。知道波长可以计算能量，反之亦然。在计算激发条件、吸收限能量时，它将反复出现。连续X射线谱 (轫致辐射)这是由高速电子在靶材原子核电场中“刹车”减速而产生的辐射，其关键在于理解其谱图特征如何受外部条件控制。核心定律：杜安-亨特特定律 (Duane-Hunt Law)连续谱存在一个绝对的短波极限 $\lambda_{swl}$ (Short Wavelength Limit)，它对应于一个电子将其携带的全部动能一次性转化为一个X射线光子的情况。电子从静止被电压 $V$ 加速后获得的最大动能为：$$ E_{k,max} = eV $$当此能量全部转化为一个光子时，该光子的能量为 $E_{photon,max}$：$$ E_{photon,max} = E_{k,max} = eV $$利用能量-波长转换关系，我们可以得到该最大能量光子对应的最短波长：$$ E_{photon,max} = \frac{hc}{\lambda_{swl}} $$联立以上两式，得到杜安-亨特特定律的公式：$$ \lambda_{swl} = \frac{hc}{eV} $$重点考察知识点：最短波长 $\lambda_{swl}$ 只与管电压 V 有关，与管电流 i 和靶材原子序数 Z 无关。这是判断光谱图变化原因的核心依据。此外，强度最大的波长 $\lambda_{Imax}$ 约等于 $1.5 \lambda_{swl}$。特征X射线谱这是元素定性分析的物理基础，其产生机制是原子能级的量子化跃迁。核心定律：莫塞莱定律 (Moseley's Law)莫塞莱发现，元素的特征X射线频率 $\nu$ 的平方根与该元素的原子序数 Z 之间存在精确的线性关系。对于K系射线：$$ \sqrt{\nu} = K(Z - \sigma) $$其中 $K$ 是一个常数，$\sigma$ 是屏蔽常数。对于K系，只有一个K层电子被击出，剩下的一个K层电子会对原子核电荷产生屏蔽效应，因此 $\sigma \approx 1$。重点考察形式：波长形式在实验中我们更多地测量波长，因此需要将公式转换为波长形式。利用 $\nu = c/\lambda$：$$ \sqrt{\frac{c}{\lambda}} = K(Z - \sigma) $$两边平方后整理可得波长的倒数形式：$$ \frac{1}{\lambda} = K_2 (Z-\sigma)^2 $$这个线性关系在 $\sqrt{1/\lambda}$ 对 Z 的图像上表现为一条直线，是莫塞莱定律正确性的有力证明，也是原子物理学发展的重要里程碑。X射线与物质的相互作用：吸收与散射光电吸收与荧光激发条件当入射X射线光子能量 $E_{photon}$ 大于或等于原子内层电子的结合能 $E_{binding}$ (也称为吸收限能量 $E_{edge}$) 时，光子被原子完全吸收，并将该内层电子击出。激发条件：$$ E_{photon} \ge E_{edge} $$如果激发源是X射线管，那么管内电子的最大动能必须大于这个吸收限能量，才能产生足以激发荧光的X射线。所需最低管电压 $V_{min}$ 满足：$$ eV_{min} = E_{edge} $$由此可得计算最低激发电压的公式：$$ V_{min} = \frac{E_{edge}}{e} $$重点考察应用：一旦某元素的内层电子被激发，它退激时会发射出属于该元素自身的特征X射线（荧光辐射），其波长由该元素的能级结构决定，与入射X射线的波长无关。相干散射 (瑞利散射) 与布拉格定律这是X射线衍射（XRD）的物理核心。当X射线与被原子核紧密束缚的电子作用时，发生弹性散射，能量和波长不变，最重要的是相位关系确定。核心推导：布拉格定律 (Bragg's Law)考虑两束平行的单色X射线，以掠射角 $\theta$ 入射到一组间距为 $d$ 的晶面上。第一束在表层晶面反射，第二束穿透到下一层晶面再反射。为使两束反射波发生相长干涉（衍射），它们的光程差必须是波长的整数倍。由几何关系可知，第二束波比第一束波多走的光程 $\Delta$ 为：$$ \Delta = AB + BC $$在直角三角形 OAB 和 OCB 中：$$ AB = O…